( i445 ) 

 est toute différente, on est en droit de conclure que l'on a affaire à une 

 solution solide. 



)) Les expériences ont été faites par la méthode de Fizeau modifiée que 

 j'avais étudiée (') à l'occasion des études sur les verres de MM. Damour 

 etChatenet. Elles ont porté sur les alliages cuivre-antimoine et cuivre- 

 aluminium qui avaient présenté d'une façon très nette les anomalies en 

 question des courbes de fusibilité. Voici les résultats obtenus ; les compo- 

 sitions des alliages sont exprimées en nombre d'équivalents ( ^) de cuivre 

 sur loo équivalents du mélange. 



Cuivre-anlimoine. 



Cu pour loo 100 gS 90 85 80 67 33 10 o 



lo^'x dil. à 63° )6,3 19,2 20,2 20 19,2 i4,5 ii,5 9,1 10 



» Les dilatations des alliages riches en antimoine sont incertaines parce 

 que les cristaux d'antimoine ont une dilatation très différente suivant leur 

 axe ou perpendiculairement, et quand les cristaux deviennent un peu gros 

 ils prennent au moment de la solidification dans le moule une orientation 



dominante. 



Cuivre et aluminium. 



Cu pour 100 100 91 75 60 5o 33 3o 18 o 



10^ X dil. à 63° j6,4 16,3 16,5 i5,7 i5,8 16.2 20 21,9 2^,6 



» Dans ces deux catégories d'alliages les combinaisons définies pré- 

 sentent les compositions suivantes : 



Pour 100. 



Alliages de Cu et Sb Cu = 80 SbCu'(atomes) ou SbCu'(équivalents') 



Alliages de Cu et Al Cu = 75 AlCu' et Cu = 33 Al'-Cu 



» Les résultats des mesures sont résumés dans le Tableau n" 1 qui est 

 rapproché des courbes de fusibilité antérieurement obtenues. 



» La comparaison de ces courbes montre pour les alliages cuivre et anti- 

 moine qu'au point de fusion maximum correspond un maximum de dila- 

 tation très supérieur à la dilatation du cuivre seul et de la combinaison 

 définie. Ce seul fait suffit à prouver que l'alliage présentant ce double ma- 



(') Bulletin de la Société d'Encouragement, t. II, p. 199; 1897. 

 (') J'ai conservé les équivalents au lieu des atomes pour pouvoir utiliser un ancien 

 cliché de mes courbes de fusibilité qui avaient été dressées avec cette notation. 



